Itotes til fiktning j öch kan fälédes forvaras i 
förråd til framgent bruk. 
Når detta Småitglas fiai nyttjas vid B!y* 
glanfers profvande pä deras Blyhalt, inftäiles 
Digélen i Åfjan eller Vindt- ugnen ät glödga ^ 
fcttåckt med ioft lock* Sedan inlägges neder/t 
uti Digelen en liten del fmältglas, hv^aruppä 
den tagne vigten Blyglans-pulver, bländadt med 
hälften la mycket Järn uti fmä bitar, bagge in- 
vecklade uti papper och i Digelen nedflåpptCj 
öfvertäckas med erforderlig mängd Småitglas. 
Efter 8 til rö minuPer år fmältningen fullkorn' 
iig, öm blåftern år god: Blykungen finnes pä 
botnen tillika med narflenen, livaraf likväl 
iiägra korn merendels altid finnas littande I 
ytei af Slaggen eller Smältglafet. Emedan alt 
Blyet pä detta fått finnes fanVladt, har man vid 
detta tilfålie icke få mycket affeende pä nigoii 
liten dei Skärflen, fom härvid férfkingras. Alt 
det Srnåltgläs, lom til et prof béhofves och^ 
: 'dä Malmen utgof | lod, kan vara tilrickeligt 
i med I högft 2 lod in ailes (om Digelen tages 
lagom ftor, h vilket altid bör i akt tagas), kaa 
ock pä en gSng inläggas och fedan det fmålt, 
-Malmen med litt Järn varfamt tilkomma. Småit- 
Bingen gär dårefter för lig på riiindre tid, hvil- 
k"en igenoni några forfök lått utrönes. 
' bå detta Småitglas pä lika fått<, fom nu år 
' nämt, nyttjas vid Skärftens-profver, medföljer 
" den olägenheten 5 at flera ftorre öch mindre 
' korn dåraf frmma up til ytan och blifva dår 
qvarfittände, fä at utflaget dåraf biifver ofåkert, 
^ utom det at för häftig bläfter, eller nägon fqvalp- 
ning vid uttagningen, kän vara ibland vällan- 
de til dylikt, åt utan tvifvel i närvarande hån- 
12 delfe 
